ICS 13.340.10  
C 73 
 
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准  
GB 20653—202X 
代替GB 20653 -2006 
 
 
防护服装  职业用高可视性警示服  
Protective clothing — High -visibility warning clothing for professional use 
(ISO 20471:2013, High visibility clothing — Test methods and 
requirements , MOD) 
（报批稿） 
（本稿完成日期： 2020年3月） 
××××  - ×× - ××发布  ××××  - ×× - ××实施  
 GB 20653 —202X 
I 目  次 
前言 ................................ ................................ ................  II 
1 范围 ................................ ................................ ..............  1 
2 规范性引用文件  ................................ ................................ .... 1 
3 术语和定义  ................................ ................................ ........  2 
4 警示服级别和设计要求  ................................ ..............................  3 
5 基底材料、非荧光材料和组合性能材料的性能要求  ................................ ...... 5 
6 反光材料和组合性能材料的反光性能要求  ................................ ..............  7 
7 试验方法  ................................ ................................ ..........  8 
8 标志、维护标签和使用说明  ................................ .........................  10 
附录A（资料性附录）  警示服典型设计款式  ................................ .............  12 
附录B（资料性附录）  基底材料和组合性能材料色度图  ................................ ... 16 
附录C（规范性附录）  逆反射系数测定方法  ................................ .............  17 
附录D（规范性附录）  工业洗涤时反光带的布置方式  ................................ ..... 21 
附录E（规范性附录）  淋雨状态反光性能测定方法  ................................ ....... 22 
附录F（资料性附录）  环境风险等级及可视性服装设计指导  ...............................  24 
参考文献  ................................ ................................ ............  26 
 GB 20653 —202X 
II 前  言 
本标准按照 GB/T 1.1 -2009给出的规则起草。  
本标准代替GB 20653-2006《职业用高可视性警示服》。本标准与 GB 20653-2006相比，除编辑性修
改外主要技术变化如下：  
——修改了标准名称，从“职业用高可视性警示服”调整为“防护服装  职业用高可视性警示服”；  
——增加和修改 了部分术语和定义 ； 
——增加了警示服面积测量和级别 评定的要求；  
——修改了警 示服的设计要求；  
——修改了警示服的人类工效学要求；  
——修改了基底材料和非荧光材料的耐汗渍色牢度的技术要求；  
——修改了基底材料和非荧光材料的耐水洗、 耐干洗、 耐次氯酸盐漂白和耐热压色牢度的技术要求；  
——修改了基底材料和非荧光材料的尺寸变化 的技术要求 ，增加了尺寸变化的测试方法 ； 
——修改了基底材料和非荧光材料的机械性能的技术要求；  
——增加了基底材料和 非荧光材料 的化学安全性能要求 及测试方法 ； 
——修改了单一性能反光材料的反光性能要求，取消 3个级别的分别规定，统一了技术要求；  
——修改了水洗和干洗的试验方法；  
——修改了高可视性警示服 的图形符号 ，删除了 原图形符号 中反光材料级别标识符；  
——增加了规范性附录D“工业洗涤时 反光带的布置方式”；  
——增加了资料性附录 F“环境风险等级及可视性服装设计要求 ”，为指导高可视性警示服的应用
和设计提供参考信息 ； 
本标准使用重新起草法 修改采用 ISO 20471:2013 《高可视性服装  测试方法和要求》。 本标准与 ISO 
20471:2013 的主要差异如下：  
——删除了国际标准的 “简介”； 
——规范性引用文件中的国际标准替换为相应的国家标准和行业标准，增加了 GB 18401 -2010； 
——修改了警示 服的设计要求和典型设计款式 ，将1级警示服反光带最小宽度由 50mm调整为25mm，
增加了肩部反光带设计的要求 ； 
——增加了4.4“警示服的工效学要求”；  
——修改国际标准 5.6“舒适性 -湿阻和热阻” 为“透湿性能”；  
——增加了5.7“化学安全性能要求 ”，适用于基底材料和组合性能材料 ； 
——修改合并国际标准 第8章“标志” 和第9章“生产商提供的信息” 为第8章“标志、维护标签
和使用说明 ”； 
——相比原标准 4个附录（ A-D），本标准增加到 6个附录（ A-F）； 
——修改了国际标准 第4章中的警示服设计图例， 作为本标准 资料性附录A“警示服典型设计 款式”； 
——增加资料性附录B“基底材料和组合性能材料色度图 ”； 
——增加规范性附录 C“逆反射系数测定方法 ”； 
——调整国际标准 附录B，作为规范性附录 D“工业洗涤时反光带的布置方式 ”； 
——调整国际标准 附录C，作为规范性附录 E“淋雨状态反光性能测定方法 ”； 
——修改整合国际标准 “简介”、 附录A和附录D中相关内容 ，作为资料性 附录F“环境风险等级
及可视性服装设计要求 ”，并在表F.1中增加了场所示例 。 GB 20653 —202X 
III 本标准由 中华人民共和国应急管理部提出 。 
本标准由全国个体防护装备标准化技术委员会防护服装分技术委员会 归口。 
本标准所代替标准的历次版 本发布情况为：  
GB 20653 -2006。 GB 20653 —202X 
1 防护服装  职业用高可视性警示服  
1 范围  
本标准规定了 职业用高可视性警示服的级别、设计要求、 性能要求、试验方法及标志 。 
本标准适用于在 可视性较低的环境中， 作业人员 为提升其视觉可见性而 穿着的高可视性警示服 。 
2 规范性引用文件  
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅 注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。  
GB/T 250 纺织品  色牢度试验  评定变色用灰色样卡 （GB 250—2008 , ISO 105/A02:1993 , IDT） 
GB/T 251 纺织品  色牢度试验  评定沾色用灰色样卡 （GB 25 1—2008, ISO 105 -A03:1993,  IDT） 
GB/T 1335.1 服装号型  男子  
GB/T 1335.2 服装号型  女子  
GB/T 3920 纺织品  色牢度试验  耐摩擦色牢度 （GB/T 3920 —2008 , ISO 105 -X12:2001, MOD ） 
GB/T 3922 纺织品  色牢度试验  耐汗渍色牢度 （GB/T 392 2—2013, ISO 105 -E04:2013,  MOD） 
GB/T 3923.1 纺织品  织物拉伸性能  第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 （条样法） （GB/T 
3923.1—2013, ISO 13934 -1:1999,  MOD） 
GB/T 3978 标准照明体和几何条件 （GB/T 3978 —2008, CIE 15:2004 , CIE S005:1999 , IDT） 
GB/T 3979 物体色的测量方法 （GB/T 397 9—2008, CIE 15:2004, IDT ） 
GB 5296.4 消费品使用说明  第4部分：纺织品和服装  
GB/T 5711 纺织品  色牢度试验   耐四氯乙烯干洗色牢度 （GB/T 5711 —2015, ISO 105 -D01:2010,  
MOD） 
GB/T 6152 纺织品  色牢度试验  耐热压色牢度 （GB/T 6152 —1997, ISO 105 -X11:1994 , EQV） 
GB/T 7069 纺织品  色牢度试验  耐次氯酸盐漂白色牢度 （GB/T 7069 —1997, ISO 105 -N01:1993, 
EQV） 
GB/T 7742.1 纺织品  织物胀破性能   第1部分：胀破强力和胀破扩张度的测定  液压法（GB/T 
7742.1—2005, ISO 13938 -1:1999,  MOD） 
GB/T 8427 -2008 纺织品  色牢度试验  耐人造光色牢度：氙弧 （ISO 105 -B02:1994,  MOD） 
GB/T 8628 -2013 纺织品  测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量 （ISO 
3759:2011,  MOD） 
GB/T 8629 -2017  纺织品  试验用家庭洗涤和干燥程序 （ISO 6330:2012,  MOD） 
GB/T 8685 纺织品  维护标签规范  符号法（GB/T 8685 —2008, ISO 3758:20 05, MOD） 
GB/T 12490 -2014  纺织品  色牢度试验  耐家庭和商业洗涤色牢度 （ISO 105 -C06:2010,  MOD） 
GB/T 12586 -2003  橡胶或塑料涂覆织物  耐屈挠破坏性的测定 （ISO 7854:1995 , EQV） 
GB/T 12704.1 纺织品  织物透湿性试验方法  第1部分：吸湿法  
GB 18401 -2010 国家纺织产品基本安全技术规范  
GB/T 18426 橡胶或塑料涂覆织物  低温弯曲试验 （GB/T 18426 —2001, ISO 4675:1990(1996 ), EQV） GB 20653 —202X 
2 GB/T 19981.2  纺织品  织物和服装的专业维护、干洗和湿洗  第2部分：使用四氯乙烯干洗和整烫时
性能试验的程序 （GB/T 19981.2 —2014, ISO 3175 -2:2010,  MOD） 
GB/T 21196.2 纺织品  马丁代尔法织物耐磨性的测定  第2部分：试样破损的测定 （GB/T 21196.2 —
2007, ISO 12947 -2:1998,  MOD） 
HG/T 2580 -2008 橡胶或塑料涂覆织物拉伸强度和拉断伸长率的测定 （ ISO 1421:1998 , IDT） 
HG/T 2581.1 -2009 橡胶或塑料涂覆织物  耐撕裂性能的测定  第１部分：恒速撕裂法 （ISO 
4674 -1:2003,  MOD） 
ISO 15797 Textiles — Industrial washing and finishing procedures for testing of workwear  
3 术语和定义  
GB/T 3978 和附录 C界定的以及下列术语和定义适用于本 文件。 
3.1  
高可视性警示服（简称警示服） high-visibility warning clothing  
利用荧光 材料和反光材料进行特殊设计制作， 以增强穿着者在可见性较差的 高风险环境中的可视性
并起警示作用的服装。  
3.2  
荧光材料   fluorescent material  
在接收并 吸收光波辐射 的同时，能发出在可见光范围内、 比吸收光 波长更长的光辐射的材料。  
3.3  
基底材料   background material  
用于增强在环境中 可视性的 彩色荧光材料，但不符合本标准中对反光材料的要求 。 
3.4  
逆反射  retroreflection  
反射光从接近入射光的方向返回的一种反射。当入射光方向在较大范围内变化时，仍能保持这种性
质。  
3.5  
反光材料   retroref lective material  
具有逆反射性能的材料，但不符合本标准中对基底材料的要求。  
3.6  
单一性能材料   separate -performance material  
单独具备基底材料性能或者 反光材料性能的材料，但不同时具备上述两种材料的性能。  
3.7  
组合性能材料   combined -performance material  
同时具备基底材料性能和反光材料性能的材料。  
3.8  GB 20653 —202X 
3 方向敏感性材料   orientation sensitive material  
当在旋转角度分别为 0°和90°时得到逆反射系数差异大于 15％的反光材料。  
3.9  
非荧光材料   non-fluorescent material  
通常与基底材料共同 构成警示服外层主体 的面料，但不符合本标准中对反光材料和基底材料的要
求。 
4 警示服级别和设计要求  
4.1 级别  
根据可视性 的相对强弱，警示服分为三个级别 。每个级别 的警示服应含有相应面积 的可视性材料 （ 基
底材料、反光材料 ，或组合性能材料 ）。警示服上可视性材料的最小使用面积见表 1。 
测量面积时，应选取服装的最小 设计号型，并将所有拉链、搭扣等 扣件全部扣合到最小位置。将衣
服平整放置在桌面上进行测量 ，测量区域包括躯干及四肢 部位。 
在计算可视性材料的使用面积时， 只计入满足 4.2设计要求 的材料。当使用 两种或更多种基底材料
时，不考虑颜色，统一计算面积。 任何类型的图案、印字或标签均不计入表 1中最小可视面积的计算。  
单件服装或者整套服装（如上衣加裤子）均可以评定警示服级别。如果使用者穿上整套服装后，整
套服装的可视 性材料面积所满足的警示服级别高于其中任一单件服装的级别， 则可以按照整套服装的可
视性材料面积评定警示服级别。 整套服装的警示服级别应分别 标注在每个单件服装的标签和使用说明
中。  
为保证 360°可视性，服装各个面都应设计有 可视性材料，水平反光带和 荧光材料应环绕躯干、裤腿
和袖子。服装前部 、服装后部配置的可视 性材料面积均应不低于 相应级别警示服 可视性材料最小 使用面
积的 40%。 
3级警示服应覆盖整个躯干，且至少在袖子或长裤裤腿上环绕反光带。  
表1 可视性材料的最小 使用面积  
                                                                                  单位为 m2 
项目  3级警示服  2级警示服  1级警示服  
基底材料  0.80 0.50 0.14 
反光材料  0.20 0.13 0.10 
组合性能材料  - - 0.20 
4.2 设计要求  
4.2.1 警示服覆盖部位仅含上身躯干 （如背心和无袖短外套 ） 
a) 基底材料应环绕 上身躯干，宽度不小于 50mm（基底材料 被反光带中断的 区域不算入内）。 2
级和3级警示服 反光带最小宽度为 50mm，1级警示服反光带最小宽度 为25mm。 
b) 仅覆盖上身躯干的警示服应至少有一条环绕躯干的反光带， 反光带 与水平线之间的 最大可倾斜
角度为 ±20°；左右两肩应各有一条反光带从胸前延伸到后背，从肩缝向胸前和后背各延伸至少
15cm或者与躯干部位的反光带相连接；躯干部位最下面的反光带的底端距衣服底边的 距离不
小于50mm。如果服装有多条水平方向的反光带，相邻两条间距应不小于 50 mm。 GB 20653 —202X 
4 c) 两侧开口的套头背心在设计时应确保穿着者穿上适合的尺码后， 两侧开口的任何部位的水平间
距不大于 50mm。 
d) 由反光材料或组合性能材料组成的条带在长度方向上的间隙（如门襟或接缝处）应不大于
50mm，同时如果该条带环绕躯干部位，则该条带上的总间隙应不大于 100mm。 
e) 典型设计款式示意图 参见附录A的图A.1。 
4.2.2 警示服覆盖部位包括上身躯干和胳膊 （如夹克、衬衫 /大衣、T恤等） 
a) 基底材料应环绕 上身躯干部位和袖子，宽度应不小于 50mm（基底材料被反光带中断的 区域不
算入内）。 2级和3级警示服反光带最小宽度为 50mm，1级警示服反光带最小宽度为 25mm。 
b) 覆盖上身躯干和胳膊的 警示服应至少有一条环绕躯干的反光带， 反光带与水平线之间 的最大可
倾斜角度为 ±20°；左右两肩应各有一条反光带从胸前延伸到后背，从肩缝向胸前和后背各延伸
至少15cm或者与躯干部位的反光带相连接；躯干部位最下面的反光带底端距衣服底边的距离
应不小于 50mm。如果服装有多条水平方向的反光带，相邻两条间距应不小于 50mm。 
c) 或者，当袖子上环绕反光带时，覆盖 上身躯干和胳膊的 警示服应至少有两条 反光带环绕躯干，
相邻反光带间隔 不小于50mm，反光带与水平线之间的 最大可倾斜角度为 ±20°，躯干部位最下
面的反光带的底端距衣服底边的距离不小于 50mm。 
d) 如果袖子明显遮挡躯干部位的一条水平反光带，袖子上应环绕一圈反光带。如果是长袖，袖子
上应环绕间隔不小于 50mm的两条反光带 。 
e) 如果袖子明显遮挡躯干部位的两条水平反光带， 袖子上应环绕间隔不小于 50mm的两条反光带。
最下端的反光带底端距 袖口边缘 的距离应不小于 50 mm。可以通过不同的姿势活动胳膊同时观
察袖子对于水平反光带的遮挡情况 。 
f) 由反光材料或组合性能材料组成 的条带在长度方向上的间隙（如门襟或接缝处）应不大于
50mm，同时如果该条带环绕躯干或袖子，则该条带上的总间隙应不大于 100mm。 
g) 典型设计款式示意图 参见附录A的图A.2。 
4.2.3 警示服主要覆盖腿部 （如长裤、背带裤等） 
a) 基底材料应环绕裤腿，宽度不小于 50mm（基底材料 被反光带中断的 区域不算入内）。 2级和3
级警示服反光带最小宽度为 50mm，1级警示服反光带最小宽度为 25mm。 
b) 覆盖腿部的 警示服应至少有两条反光带，间隔不小于 50mm，反光带最大可倾斜角度为 ±20°。
最下端的反光带底端距 裤口边缘 的距离应不小于 50 mm。 
c) 由反光材料或组合性能材料组成的条带在长度方向上的间隙（如门襟或接缝处）应不大于
50mm。 
d) 典型设计款式示意图 参见附录 A的图A.3。 
4.2.4 警示服覆盖部位包括上身躯干和腿部 （如无袖连体工作服） 
a) 基底材料应环绕 上身躯干部位和裤腿，宽度不小于 50mm（基底材料被反光带中断的区域不算
入内）。 2级和3级警示服反光带最小宽度为 50mm，1级警示服反光带最小宽度为 25mm。 
b) 应同时满足 4.2.1和4.2.3的要求。  
c) 典型设计款式示意图 参见附录 A的图A.4。 
4.2.5 警示服可覆盖上身躯干、胳膊和腿部 （如连体工作服） 
a) 基底材料应环绕 上身躯干部位、袖子和裤腿，宽度不小于 50mm（基底材料被反光带中断的区
域不算入内） 。 2级和3级警示服反光带最小宽度为 50mm，1级警示服反光带最小宽度为 25mm。 GB 20653 —202X 
5 b) 应同时满足 4.2.2和4.2.3的要求。  
c) 典型设计款式示意图 参见附录 A的图A.5。 
4.3 尺寸  
警示服的尺寸应符合 GB/T 1335.1 和GB/T 1335.2 的规定。 
4.4 警示服的 工效学要求  
警示服还应满足以下 工效学要求。  
a) 适应作业时肢体活动，便于穿脱；  
b) 在不影响 设计强度 的前提下，服装应尽可能轻便。  
5 基底材料、非荧光材料和组合性能材料的 性能要求  
5.1 试验前的 颜色性能  
5.1.1 基底材料  
按7.2进行测试 ，基底材料的色度坐标和亮度因子应符合表 2的要求。  
5.1.2 组合性能材料  
按7.2进行测试 ，组合性能材料的色度坐标和亮度因子应符合表 2的要求。  
5.1.3 方向敏感性材料  
按7.2进行测试， 分别在 0°和90°两个旋转角度条件下，其色度坐标均值和亮度因子均值均应符合表
2的要求。  
5.2 物理试验后的颜色性能  
5.2.1 水洗和干洗  
按7.5.5进行测试，基底材料的色度坐标和亮度因子应符合表 2的要求。  
5.2.2 耐光色牢度试验  
按GB/T 8427 -2008方法 3进行耐光色牢度试验后，基底材料和组合性能材料的色度坐标和亮度因子
应符合表 2的要求。  
进行耐光色牢度试验 时，对于红色和桔红色材料， 当5号蓝色羊毛标样变为灰色样卡 3级时，试验结
束；对于黄色材料， 当4号蓝色羊毛标样变为灰色样卡 4级时，试验结束。  
如果颜色发生了改变，但色度坐标仍在表 2规定的区域内，也可以使用，如荧光红色经过耐光试验
后变为荧光桔红色，其色度坐标在荧光桔红色规定的颜色区域，且最小亮度因子大于 0.4，但应在产品
说明书中注明。 基底材料和组合性能材料的色度坐标区域及其分布 参见附录 B的图 B.1。 
表2 基底材料和组合性能材料 的颜色性能要求  
颜  色 各角点色度坐标  最小亮度因子  
βmin x y 
荧光黄色  0.387  0.610  
0.70 
0.356  0.494  GB 20653 —202X 
6 0.398  0.452  
0.460  0.540  
荧光桔红色  0.610  0.390  
0.40 0.535  0.375  
0.570  0.340  
0.655  0.345  
荧光红色  0.655  0.345  
0.25 0.570  0.340  
0.595  0.315  
0.690  0.310  
5.3 基底材料和非荧光材料 的色牢度  
5.3.1 耐摩擦色牢度  
按GB/T 3920 规定的方法进行 测试。  
基底材料和非荧光材料的耐摩擦色牢度（干摩和湿摩）不小于 4级，根据 GB/T250 进行评定。  
5.3.2 耐汗渍色牢度  
按GB/T 3922 规定的方法进行测试。  
基底材料变色不低于 4级，根据 GB/T250 进行评定；基底材料和非荧光材料，沾色不低于 4级，根据
GB/T 251 进行评定。  
5.3.3 耐水洗、耐干洗、耐次氯酸盐漂白和耐热压色牢度  
根据服装维护标签上 的保养建议 ，按表 3规定的试验方法进行测试， 对应的色牢度性能 符合表3中的
要求。 
试样应在不超过 60℃的气温条件下自然悬挂晾干；在晾干过程中，不得有任何物品接触试样 。 
表3 色牢度要 求 
保养要求  最低色牢度（级）  
试验方法  
基底材料  非荧光材料  
水洗  变色： 4—5 
沾色： 4 GB/T 12490 -2014  
（试验编号 E2S） 沾色： 4 
干洗  变色： 4 
沾色： 4 GB/T 5711  
沾色： 4 
次氯酸盐漂白  变色： 4 — GB/T 7069  
热压  变色： 4—5 
沾色： 4 GB/T 6152 干压法 
沾色： 4 
 
5.4 基底材料和非荧光材料的尺寸变化  
按7.3规定的方法进行测试。  
针织材料在长度和宽度上的尺寸变化应不大于 ± 5%。 
梭织材料的长度和宽度上的尺寸变化应不大于 ± 3%。 GB 20653 —202X 
7 5.5 基底材料和非荧光材料的机械性能  
5.5.1 机织材料的断裂强力  
按GB/T 3923.1 进行测试。  
机织材料经向和纬向的断裂强力应不小于 100N。 
5.5.2 针织材料的胀破强度  
按GB/T 7742.1 规定的方法进行测试。  
当测试面积为 50cm2时，胀破强度应不小于 100kPa；或者，当测试面积为 7.3cm2时，胀破强度应不
小于 200kPa。 
5.5.3 涂层布料和复合布料的断裂强力和撕破强力  
警示服最外层材料是涂层布料或复合布料时，断裂强力应不小于 100N（不适用于伸长率大于 50％
的材料）。按HG/T 2580 -2008规定的方法 1进行测试。  
撕破强力应不小于 20N（不适用于伸长率大于 50%的材料） ，按HG/T 2581.1 -2009规定的方法 A进行
测试。  
5.6 透湿性能  
按GB/T 12704.1 规定的方法进行测试。   
除背心和两侧开口的套头背心外，基底材料和非荧光材料的透湿量应 不小于 5000g/(m2•24h)。 
5.7 化学安全性要求  
基底材料、 非荧光材料应满足以下要求。  
a) pH值介于 4.0～8.5； 
b) 甲醛含量 不大于 75mg/kg（直接接触皮肤） ，或不大于 300mg/kg （非直接接触皮肤） 。 
按GB18401 -2010中6.1和6.2规定进行 pH和甲醛含量的测试。  
6 反光材料和组合性能材料的 反光性能 要求  
6.1 物理试验前的 反光性能  
在进行物理性能试验之前， 单一性能反光材料和组合性能材料应分别符合表 4和表 5的要求。 按照 7.4
规定的方法进行测试。  
在0°和90°其中一个旋转角条件下测试材料的反光性能时，方向敏感性材料应满足表 4或表 5中最小
逆反射系数值的要求；在另一个旋转角条件下测试时，方向敏感性材料的逆反射系数值应不低于该对应
值的 75%。 
组合性能材料的逆反射系数值适用于任意颜色。  
表4 单一性能反光材料最小逆反射系 数  
                                                                             单位为 cd/（lx•m2） 
观测角  入射角β1（β2=0） 
5° 20° 30° 40° 
12′ 330 290 180 65 
20′ 250 200 170 60 GB 20653 —202X 
8 1° 25 15 12 10 
1°30′  10 7 5 4 
表5 组合性能材料最小逆反射系数  
单位为 cd/（lx•m2） 
观测角  入射角β1（β2=0） 
5° 20° 30° 40° 
12′ 65 50 20 5 
20′ 25 20 5 1.75 
1° 5 4 3 1 
1°30′  1.5 1 1 0.5 
 
6.2 物理试验后的反光性能  
6.2.1 一般要求  
根据 6.1规定测试过的样品，应按照表 6规定进行相应的物理试验；试验结束之后，试样应满足 6.2.2、
6.2.3及6.2.4中的光学性能要求。  
表6 物理试验  
测试项目  试验方法  
耐    磨 7.5.1 
屈    挠 7.5.2 
低温弯曲  7.5.3 
温度变化  7.5.4 
水    洗 7.5.5 
干    洗 7.5.5 
淋    雨 7.6 
6.2.2 单一性能 反光材料  
按7.4规定的方法测试，在 12′观测角、 5°入射角条件下，逆反射系数值应大于 100 cd/（lx•m2）。 
6.2.3 组合性能材料  
按7.4规定的方法测试，在 12′观测角、 5°入射角条件下，逆反射系数值应大于 30 cd/（lx•m2）。  
按7.6规定的方法测试，在 12′观测角、 5°入射角条件下，逆反射系数值应大于 15 cd/（lx•m2）。  
6.2.4 方向敏感性材料  
按7.4规定的方法进行测试，在 0°和90°任一旋转角条件下的逆反射系数应符合 6.2.2或6.2.3的规定；
在另一个旋转角条件 下的逆反射系数不应低于 6.2.2或6.2.3中相应值的 75%。 
7 试验方法  
7.1 样品准备  GB 20653 —202X 
9 7.1.1 取样  
测试样品可以从成衣或者成衣所使用的材料上选取。试样的尺寸、形状和数量应符合各测试项目的
要求。 
7.1.2 调湿  
试样应在温度为 (20±2)℃、相对湿度为 (65± 4)%的条件下，至少调湿 24h。如果试验需要在其它条件
下进行，应在试样从调湿环境中取出后 5min内进行测试 。 
7.2 颜色性能  
采用 GB/T 3978 规定的标准照明体 D65光源、几何条件 45/0、2°标准色度观察者 ，按 GB/T 3979 规定
方法测试。  
测试时， 单层试样 （含服装原有衬 垫或衬里） 下面应有黑色衬垫物， 衬垫物的逆反射系数应小于 0.04。 
至少在十字正交的四个方向分别测试 1次，取其均值 。如果光源为环带入射，可以只测 1次。  
7.3 材料的尺寸变化  
样品的制备、标记和测量应按照 GB/T 8628 -2013的相关规定进行。  
应优先按照服装使用说明书中推荐的清洗方法和程序进行清洗 。 
当警示服适合工业洗涤时，优先选择工业洗涤 。 
当适合家庭水洗时，应 按GB/T 8629 -2017规定程序进行 ；如果服装保养标签中未说明洗涤程序，应
采用 6N程序进行 水洗，一个完整水洗循环 包括洗涤和干燥 。 
当仅适合干洗时 ，应按 GB/T 19981.2 规定的程序进行。  
按所选方法完成 5次清洗后，进行尺寸测量。  
7.4 反光性能  
逆反射系数应按附录 C规定的方法进行测试。  如果单条 反光带的尺寸无法达到测试要求，可进行
拼接。逆反射系数应分别在 0°和90°两个旋转角条件下测定。 0°旋转角的位置依照以下条件确定。  
a) 每一试样上清晰的定向标记；  
b) 材料制造商提供清晰的说明；  
如果没有标记或说明， 0°旋转角位置可以任意选择。  
7.5 物理试验  
7.5.1 耐磨  
按GB/T 21196.2 试样倒置模式进行测试， 测试时施加 9 kPa的向下压力， 采用羊毛织物磨料； 磨损 5000
个循环后，测试试样逆反射系数。  
7.5.2 屈挠  
按GB/T 12586 -2003中方法 A的规定，对试样进行屈挠试验；屈挠 7500个循环后，测试试样逆反射
系数。  
7.5.3 低温弯曲  
按GB/T 18426 的规定，将试样在 (-20±2)℃的条件下进行放置和折叠，在 7.1.2规定的条件下调湿至
少2h，然后测试逆反射系数 。 GB 20653 —202X 
10 7.5.4 温度变化  
取两条 100mm长的反光带依次在以下环境中进行预处理：  
a) 在(50±2)℃的条件下放置 12h，然后立即 进行 b）项； 
b) 在(-30±2)℃的条件下放置 20h； 
c) 按7.1.2规定的条件下调湿至少 2h。 
然后将反光 带拼接成 100mm× 100mm 的试样，测试试样的逆反射系数 。 
7.5.5 水洗和干洗  
7.5.5.1 样品选择  
应选取成品服装，也可选取基底材料和反光材料固定后进行清洗。  
7.5.5.2 固定方式  
对于家庭洗涤和干洗，取三块 300mm× 250mm 基底材料试样，每一块基底材料试样上固定两条
250mm的反光带，两条带之间的间距为 50mm。 
对于工业洗涤， 按附录 D进行取样和定位。  
7.5.5.3 清洗方法  
应优先按 照服装使用说明书 中推荐的清洗方法和程序进行清洗。  
如果清洗方法不明确，当警示服适合水洗时，应采用 GB/T 8629 -2017规定的 6N程序进行，一个完
整的水洗循 环应包括洗涤和干燥；当仅适合干洗时，应按 GB/T 19981.2 规定的程序进行。  
如果产品说明书给出了最多清洗次数，则应按照该最多次数进行清洗；如果产品说明书没有给出清
洗次数，则应进行 15次清洗。  
7.6 淋雨  
试样应按附录 E规定的方法进行测试。  
方向敏感性材料应选取干燥状态时逆反射系数较小的旋转角进行测试。  
8 标志、维护标签和使用说明  
8.1 标志  
产品标志应包括以下信息：  
a) 永久标签上应含有商标 、品名、号型、 产品执行标准 、警示服图形符号 （见图 1）和警示服级
别等产品信息，以及厂名、厂址、 货号、生产日期等生产信息 ； 
b) 警示服图形符号和警示服级别应 在每个单件 服装的标签和使用说明 书中进行标注， 并说明该级
别是作为整套警示服、或单件警示服 的级别。  
8.2 维护标签  
警示服维护标签应根据 GB/T 8685的要求注明 维护方法。 
最多清洗次数应标注在服装的维护标签上，位置靠近 警示服的图形符号 右侧，并在“最多”字样之
后紧邻相应的清洗符号。例如：最多 25×水洗符号 。 
8.3 使用说明  GB 20653 —202X 
11 使用说明书 应符合 GB 5296.4 的有关规定。   
应至少包含 8.1中相关产品信息 、生产信息 ，以及产品正确使用、储存、维护、报废等 使用信息 ； 
应包含推荐的清洗方法和清洗程序（参照 GB/T 19981.2 、GB/T 8629 、ISO 15797 或其他同等标准中
规定的方法）。  
应包括“最多可清洗次数并不是影响服装使用寿命的唯一因素。使用寿命还受到使用情况、储存、
维护等方面的影响 ”等内容。 
 
图1 高可视性警示服 的图形符号 (ISO 7000 -2419(2014))  GB 20653 —202X 
12 A  A  
附 录 A 
（资料性附录）  
警示服典型设计款式  
职业用高可视性警示服的典型设计款式示意图如下。  
 
 
 
图A.1 仅覆盖上身躯干 警示服的示意图 （背心和无袖短外套）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GB 20653 —202X 
13 
 
 
图A.2 覆盖上身躯干和胳膊 的警示服示意图（夹克/衬衫/大衣/T恤） GB 20653 —202X 
14 
 
图A.3 覆盖腿部 的警示服示意图（长裤、背带裤等） 
 
图A.4 覆盖上身躯干和腿部 的警示服示意图（无袖连体工作服）  
 GB 20653 —202X 
15 
 
 
 
图A.5 覆盖上身躯干、胳膊和腿部的 警示服示意图（连体工作服）  GB 20653 —202X 
16 B  B  
附 录 B 
（资料性附录）  
基底材料和组合性能材料色度图  
基底材料和组合性能材料色度坐标如下图所示。  
 
图B.1 基底材料和组合性能材料色度图  
 GB 20653 —202X 
17 C  C  
附 录 C 
（规范性附录）  
逆反射系数测定方法  
C.1 术语和定义 
C.1.1 逆反射体  retroreflector  
具有逆反射性能的反光面或器件。  
C.1.2 逆反射体中心  retroreflector center  
逆反射体上或靠近逆 反射体，用于表示逆反射体位置的点。  
C.1.3 参考轴  reference axis  
起始于参考中心，垂直于被测试样反射面的直线。  
C.1.4 照明轴  illumination axis  
从逆反射体中心发出，通过光源点的射线。  
C.1.5 观测轴  observation axis  
从逆反射体中心发出，通过观测点的射线。  
C.1.6 入射角β  entrance angle  
照明轴与逆反射体轴之间的夹角。  
C.1.7 观测角α  observation angle  
照明轴与观测轴之间的夹角。  
C.1.8 发光强度系数  RI coefficient of luminous intens ity 
逆反射在观察方向的发光强度 I除以投向逆反射体且落在垂直于入射光方向平面内光照度 E⊥的商。  
 
式中： 
RI——反光强度系数，单位为坎德拉每勒克斯（ cd•lx-1）； 
I——发光强度，单位坎德拉（ cd）； 
E⊥——垂直照度，单位勒克斯（ lx）。 
C.1.9 逆反射系数  RA
 coefficient of retroreflection  
平面逆反射表面上的发光强度系数 RI除以它的表面面积 A的商。 GB 20653 —202X 
18 
 
式中： 
RA—— 逆反射系数，单位为坎德拉每勒克斯每平方米（ cd•lx-1•m-2）； 
A—— 试样表面的面积， 单位为平方米（ m2）。 
C.2 试验环境  
温度（20±2）℃，相对湿度（ 65±4）％。 
C.3 测量仪器  
逆反射系数测量仪器的光源为 A光源，观测角应能在 12到2°或更大的范围内可调，最小分度值不
应大于6；入射角应能在 0°到40°范围内可调，最小分度值为 1°。 
C.4 逆反射系数的测试  
C.4.1 绝对测量法  
当测试设备和 测试条件能够 满足时， 应首选绝对 测量法，按如下步骤进行 。 
a）试样的尺寸不小于 150mm×150mm； 
b）测试于暗室中进行，测试原理见图 C.1，测量装置示意图见图 C.2。 
光源应采用 GB/T 3978 规定的标准照明体 A光源，试样参考中心对光源孔径张角 δ应不大于 12。试样
整个受照区域的垂直照度的不均匀性不应大于 5％。 
光探测器是经光谱光效率曲线校正的照度计，安装在光源的正上方。试样参考中心对光探测器孔径
张角
应不大于 12，光探测器应能上下自由移动，以保证观测角
 从12至1°30或更大范围的变化。  
光探测器前表面至试样表面的距离一般不应小于 15m。 
反光材料试样安装在一可转动的样品架上。当它沿第二轴旋转时，试样能获得入射角 β2；当它沿
第一轴旋转时，试样能获得入射角 β1。 
c）测量过程  
把光探测器放在试样的参考中心位置上， 正对着光源，测量出垂直于试样表面的照度值 E⊥。 
把上述光探测器置于图 C.2的位置上，移动光探测器使观测角为 12；转动试样，使光的入射角 β1
（β2＝0）分别为 5°、20°、30°或40°，测出在每个入射角时，试样反射光所产生的照度值 Er。 
重复上述测试过程，使观测角分别为 20,1°和1°30，入射角 β1为5°，20°，30°或40°等各种
几何条件，测出试样反射光所产生的照度值 Er。 
用下列公式计算在不同观测角和入射角条件下的发光强度系数 RI和逆反射系数 RA： 
 
 
 GB 20653 —202X 
19 式中： 
RI——试样的反光强度系数 ，单位为坎德拉每勒克斯（ cd•lx-1）； 
RA——试样的逆反射系数，单位为坎德拉每勒克斯每平方米（ cd•lx-1•m－2）； 
A——试样表面的面积，单位为平方米（ m2）； 
I——试样的发光强度，单位为坎德拉（ cd）； 
E⊥——试样在参考中心的垂直照度，单位为勒克斯（ lx）； 
Er——光探测器在不同观测角和入射角条件下测得反射光的照度，单位为勒克斯（ lx）； 
d——试样参考中心与光探测器孔径表面的距离，单位为米（ m）。 
 
图C.1 逆反射系统光学测试原理  
 
 
图C.2 逆反射性能测量装置示意图   
1 2第二轴 
试样 第一轴 
光探测器  
 光源 试样 试样对光探测器张角  
参考中心  d 
参考轴 
观测角 光探测器  
光源 
0 入射角 
试样对光源张角  照明轴 观测轴 
 GB 20653 —202X 
20 C.4.2 相对测量法  
当绝对测量法的测试设备和条件无法满足时，可采用相对测量法。  
a) 试样尺寸不小于 100mm×100mm（试样应至少包括 2条反光带紧密并行排列，每条反光带应至少有
100mm的有效区域（除标志、印刷体或其他装饰性部分外））；  
b）样品需放置在规定的试验环境中 2小时后方可开始测试；  
c）测量过程  
逆反射系数测量仪在测量前，要用已计量的标准逆反射系数板（或桶）进行标定。调整逆反射系数
测量仪的入射角和观测角至规定条件，顺序将试 样的不同部位放在仪器的测量孔下（试样应全部覆盖测
量孔）进行测量，记录逆反射系数值精确到 0.1cd/(lx •m2)。 
 
C.5 计算结果  
检测结果以所测四块试样的算术平均值修约到整数报出。  
 GB 20653 —202X 
21 D  D  
附 录 D 
（规范性附录） 
工业洗涤时 反光带的布置方 式 
工业洗涤时， 反光带（250mm×50mm）应固定在成品上衣上。布置方式见图 D.1。两条反光带相隔至
少50mm，最下端的 反光带底端距服装底边至少 50 mm。 
 
 
图D.1 工业洗涤时 反光带的布置方式  
洗涤后，应根据生产商的建议的方法进行中和，干燥后试样的 pH值不低于 5.5。逆反射系数结果取 8
个样品的平均值。  GB 20653 —202X 
22 E  E  
附 录 E 
（规范性附录）  
淋雨状态反光性能测定方法  
E.1 原理 
将试样安装在一个垂直的平面上，对试样进行连 续喷水；在喷水过程中，测定试样湿润表面的逆反
射系数值。本方法用于在 模拟淋雨条件下反光材料光学性能 的测定。 
E.2 设备 
模拟淋降雨设备如图 E.1所示。 
试样A固定在垂直的试样架 B上， 位于收水槽 C和排水口 D之上。 试样架牢固地安装在量角仪桌子上 （图
中未画出），与量角仪保持一定距离。喷嘴 E设置在与试样相对固定的位置上，通过柔性接口 F或软管调
节压力连续喷出自来水。  
喷嘴E距离试样 A 1000mm ，其设置角度使 得喷出的水柱在垂直方向成 10°±5°角撞击试样。试样、
试样架和喷嘴密封在罩子 G中，以避免光学测量设备接触水。  
最好用大面积的刚性透明塑料材料制作罩子 G，并至少保留一块可移动的板或门，一方面便于观察，
另一方面便于操作。边长为 150mm的正方形孔 H用于作为光线的通道，檐槽 I用于帮助方孔 H档住落水。罩
子G接近方孔 H的部位喷上了无光的黑漆，以减少散射。喷嘴 E含一直径 1.19mm的口和设计恰当的给水管，
确保产生稳定均匀的锥形水柱。  
E.3 测试程序  
校准光学测试设备，分别在干状态和湿状态校正测量设备的逆反射系数 RA，确定在干 湿两种状态之
间散射光变化的校正因数（确定在两种状态之间 RA的变化量）。  
将边长不小于 50mm的平整、正方形试样安装在垂直试样架上的垂直平面上，试样架在任何点上不得
突出于试样的边缘。 如果材料是方向敏感性反光材料 （如 6.1节所述） ， 试样的安装应使得逆反射系数 R′
的测量在测得干状态试样最小逆反射系数值的旋转角条件下进行。调节喷嘴和供水，使整个试样表面都
在喷水包围之中，撞击试样表面的水流和试样表面的夹角θ应为 10°，不小于 5°，在试样表面形成水
膜。 撞击试样表面的水流量应与实际降雨等同， 降水速度相当于 50/tg10°mm/h(284mm/h) 。 在测量之前，
先使喷水在稳定状态下保持至少 2min；并在整个测量过程中，保持稳定喷水状态。  
撞击试样表面的水流速按如下方法确定：  
标记出样品支架的几何中心，并将其转至水平。喷射水流圆锥面的近似中心应与样品支架的几何中
心重合。将盖有顶盖的收集器放于样品支架的几何中心上。打开喷射开关，调节喷嘴水压使喷射处于稳
定状态，并持续 2min以上。移开收集器盖，同时打开记时器，喷注一段时间（至少 1min）的水，然后立
即盖上收集器。 移开收集器，放在一个水平面上， 测量水深。根据水深和水的喷注时间来计算 水的流速。
重复这一步骤，直至流速等于 50/tg10°mm/h(284mm/h) 。收集器应为圆柱型、平底、直边和透明。底面
积应大于 25cm2，高度应不超过 70mm。 
 
 GB 20653 —202X 
23  
 
A—试样   B—试样架   C—收水槽   D—排水口   E—喷嘴 
F—柔性接口    G—罩子   H—正方形孔   I—檐槽 
图E.1 湿状态反光性能测试装置示意图  
 
 GB 20653 —202X 
24 F  F  
附 录 F 
（资料性附录）  
环境风险等级及 可视性服装 设计指导 
可视性是指物体快速吸引视觉注意力的性质。在复杂环境中，如果存在其他吸引视线的物体，可视
性就显得尤为重要。可视性的决定因 素包括物体与周边环境的亮度对比度，颜色对比度，外形，设计，
以及动态特性。  
高可视性 警示服通过采用增强可视性的材料，并规定其最小使用面积和配置位置（设计），从而实
现在高风险环境下提高可视性的目的。 高可视性警示服的 3个级别提供了不同等级的可视性。 3级警示服
能够在城市或乡村、白天或黑夜、大多数的背景环境下提供最高等级的可视性。使用者应对应用场所或
环境进行风险评估后，选择合适的警示服级别。 高可视性服装能够增强可视性但是并不能绝对保证使用
者在任何条件下的可视性。  
为增强服装的可视性， 在确定反光材料和荧光材料 的最佳设计 时，还可考虑 以下因素： 
a) 360°可视性  
由于很难判断车辆来自于穿着者的哪个方位，因此 可以设计 服装的各个面均使用高可视材料，水平
反光带和荧光材料应环绕躯干、裤腿和袖子。  
b) 减少基底材料的分散设计  
相比于使用分散的小面积基底材料，集中使用较大面积的基底材料能够提供更好的日间可视性。  
c) 通过体现人体动态达到最佳的可视性  
1) 司机更容易通过动态来识别出远处的人员。 反光材料应该配置在四肢的末端时能够更好的
体现人体动态。  
2) 垂直和水平反光带的组合设计能够与大多数背景实现最佳的视觉对比度。 应避免角度较大
的倾斜设计和块状设计。  
3) 如果穿着者仅上衣为高可视服装，则袖子上的反光材料提供的可视效果远超过无袖背心。  
4) 如果仅裤子为高可视服装，则即使使用的可视材料满足最小使用面积要求，能达到的可视
效果也非常有限。  
警示服的最终使用者应基于恰当的风险评估来最终决定采用哪种设计 ， 环境风险等级及可视性服装
的设计指导 见表F.1。 
表F.1 环境风险等级及 可视性服装 设计指导  
环境风险等级  
（可视性要求）  风险等级影响因素  
可视性服装 级别 设计指导要求  车辆或设备
行驶速度  人员 
参与度 场所示例  
高风险 
（高可视性）  ＞60Km/h 被动参与  高速公路 作业人员 ， 轨道
作业工人 , 急救人员 , 
机场作业人员  3级 
高可视性警示服  - 日间和夜间的高可视性  
- 360°可视性  
- 实现穿着者的轮廓识别  
- 高可视性材料应环绕躯干  
- 面积和性能应符合要求  ≤60Km/h 被动参与  公共道路作业人员， 送货
员, 道路勘测人员 ,交通
指挥 2级 
高可视性警示服  
≤30Km/h 被动参与  停车场，服务区，仓库及
厂区内道路作业人员  1级 
高可视性警示服  - 日间和夜间的高可视性  
- 360°可视性  GB 20653 —202X 
25 - 实现穿着者的轮廓识别  
- 面积和性能应符合要求  
中等风险  
（增强可视 性） ≤60Km/h 主动参与  
一般行人，慢跑人员，步
行学生，通勤人员，其他
非作业人员 等 具有较强可视性的
服装 - 日间和夜间较强的可视性  
- 不同观察方位的可视性  
- 实现穿着者的 动态识别(无需环绕
设计) 
- 面积和性能满足日间和夜间的可视
性 
- 款式和色彩更加多样化  
≤60Km/h 主动参与  - 夜间可视性  
- 不同观察方位的可视性  
- 实现穿着者的 动态识别(无需环绕
设计) 
- 面积和性能满足日间和夜间的可视
性 
- 不建议设计成配饰和附件形式  ≤15Km/h 被动参与  
低风险 
（可视性） - - - 可视性的  
服装或装饰  - 服装颜色鲜亮  
- 可视性材料可随意设计  
- 面积及性能无要求  
注1：交通场所（ Road）：存在移动车辆或机械的交通相关区域；如自行车道、港口、机场、铁路轨道和停车场等；  
注2：移动机车（ vehicle）:可移动的、人或货物的运载工具，如叉车、卡车、摩托车、起重车辆、吊装设备等。  
注3：交通活动主动参与者（ active road user ）：交通场所内，主动参与交通活动，且注意力集中在交通活动上的人员，
如交通场所内的行人、骑行人；  
注4：交通活动被动参与者（ passive road us er）：交通场所内，没有主动参与车辆和交通活动，注意力集中在交通活动
之外的其他工作上，如交通道路维护人员、紧急情况下的相关人员；  
注5：风险等级还受到具体应用环境下的天气状况、背景环境的复杂程度、车辆活动量及其他相关因素的影响，任一影响因
素的变化可能造成风险等级的不同。  
 GB 20653 —202X 
26 参 考 文 献 
[1] CIE 54.2 2001 Retroreflection: definition and measurement . 
[2] ISO 7000:2014 Graphical symbols for use on equ ipment -Registered symbols . 
[3] JT/T 688 -2007 逆反射术语 . 
_________________________________